## ISSN 2776-463X

## KUAT TEKAN DAN KUAT LEKAT PASANGAN BATA SEMEN PASIR APUNG
Muhdar Ishak* 1 , Mufti Amir Sultan 2 , Muhammad Taufik Yudasaputra 2
1 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Universitas Khairun
2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Khairun Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan, Indonesia
* muhdarshak013@gmail.com

## Abstrak
Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam berupa ketersediaan pasir apung yang banyak. Pasir apung adalah jenis butiran yang berwarna terang, mengandung buih yang terbuat dari gelembung berdinding gelas dan biasanya disebut juga sebagai butiran gelas vulkanik silikat. Beton ringan banyak dipilih dalam pekerjaan konstruksi karena mudah dibentuk sehingga memudakan dalam instalasinya serta beratnya  yang  ringan  dan  mampu  menjadi  isolator  suhu,  meredam  suara,  salah  satunya  cara menghasilkan beton ringan adalah dengan menggunakan batu apung dalam campuran mortar. Dinding bangunan gedung adalah suatu komponen bangunan gedung yang terbentuk bidang vertikal yang berguna untuk  melindungi,  membagi,  atau  membatasi  suatu  ruang  dengan  ruang  lain.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh uji sifat mekanis dinding bata dengan perkuatan menggunakan pasir apung dan  pasir  biasa.Tinjauan  pada  penelitian  ini  berupa  berat  volume  batako  dan  tahapan  yang  dilakukan antara lain : pengujian karakteristik material, perencanaan komposisi campuran 1PC : 4PS, dan variasi perkuatan  batako  yang  digunakan  yaitu  176  kN  dengan  jumlah  sampel  18  untuk  pengujian  kuat  lekat tanpa  perkuatan  dan  18  buah  untuk  uji kuat  lekat  dengan  perkuatan.  Hasil  penelitian  memperlihatkan Bata  semen  pasir  apung  lebih  ringan  14,20%  dibandingkan  dengan  bata  semen  pasaran  (kontrol), sehingga  apabila  bata  semen  pasir  apung  digunakan  sebagai  pengganti  bata  pasaran  maka  dapat mengurangi beban dinding pada suatu kontsruksi. Setelah pasangan bata diberi perkuatan dengan kawat ram, dari ketiga jenis bata semen cenderung mengalami kenaikan kuat tekan > 35%.  Kuat lekat rata-rata pasangan bata tanpa perkuatan maupun dengan perkuatan mempunyai kecenderung kuat lekat pasangan bata semen dengan pasir apung lebih besar dari kedua jenis bata semen.
Kata kunci — Pasir Apung, Perkuatan, Bata Semen

## PENDAHULUAN
Indonesia daerah yang rawan gempa khususnya Maluku Utara, pemakaian beton ringan akan  sangat  menguntungkan  karena  dapat  menggantikan  bahan  bangunan konvensional  agar  berat  suatu  konstruksi  menjadi  lebih  ringan.  Dalam  perkembangan terdapat berbagai varian beton yang dikembangkan salah satunya adalah beton ringan. Beton  ringan  banyak  dipilih  dalam  pekerjaan  konstruksi  karena  mudah  dibentuk sehingga  memudakan  dalam  instalasinya  serta  beratnya  yang  ringan  dan  mampu menjadi  isolator  suhu,  meredam  suara,  salah  satunya  cara  menghasilkan  beton  ringan adalah dengan menggunakan batu apung dalam campuran mortar.
Dinding  bangunan  gedung  adalah  suatu  komponen  bangunan  gedung  yang  terbentuk bidang vertikal yang berguna untuk melindungi, membagi, atau membatasi suatu ruang dengan ruang lain. Dinding dapat hanya berfungsi sebagai pembatas atau partisi ( curtai wall )  saja   dan dapat  pula berfungsi  sebagai  komponen  struktur,  yaitu  selain  pembatas ruang  juga  sebagai  peredam  suara  dan  pengaman  rumah,  berfungsi  pula  sebagai penerima beban komponen bangunan di atas ( bearing wall ).
Sumber  daya  alam  yang  terdapat  di  kota  Tidore  Kepulauan,  salah  satunya  berupa ketersediaan  batu  apung,  yang  telah dimanfaatkan untuk  membuat  bata  dengan  bahan dasar batu apung agar bisa di pasarkan dalam kota Tidore Kepulauan dan kota Ternate. Dinding pasangan batu bata adalah material yang bersifat non-elastis, non homogen dan anisotropis.  Penggunaannya  telah  dikenal  secara  luas  yaitu  hampir  pada  setiap
bangunan  di  Indonesia.  Dinding  pasangan  batu  bata  juga  seringkali  menjadi  pilihan utama  dengan  alasan  biaya  yang  terjangkau,  mudah  dalam  pemasangannya  dan kemampuannya  dalam  meredam  panas.  Pada  kebanyakan  gedung,  dinding  bukanlah bagian  dari  elemen  struktural,  namun  berfungsi  sebagai  pengaku  dan  penyekat  atau pemisah  antar  ruang  bangunan  (Tanjung  &  Maidiawati,  2015).  Untuk  menjadikan dinding tersebut sebagai dinding struktural, adalah dengan memasang perkuatan bracing secara  diagonal  (Susanti,  Dewi,  &  Nurlina,  2011),  dengan  memasang  tulangan horizontal  pada  dinding  yang  diangkurkan  ke  dalam  kolom  (Bachroni,  2013)  atau dengan  menggunakan wiremesh yang  kemudian  dilapisi  dengan  plesteran  (Anggreni, Sudarsana, & Sukrawa, 2015) dapat bertindak sebagai kolom praktis pada dinding.
Mortar  adalah  campuran  yang  terdiri  dari  semen,  agregat  halus,  dan  air  baik  dalam keadaan  dikeraskan  ataupun  tidak  dikeraskan  (SNI  03-0349,  1989).  Mortar  sering digunakan sebagai bahan plesteran, pekerjaan pasangan dan banyak pekerjaan bangunan lainnya. Bahan perekat yang digunakan dapat bermacam-macam, yaitu tanah liat, kapur, semen merah (bata yang dihaluskan) maupun semen portland. Dalam dinding pasangan, mortar  digunakan  untuk  melekatkan  bata  menjadi  satu  kesatuan  yang  kuat  dan  kaku. Mortar  dapat  juga  digunakan  untuk  meratakan  permukaan  dinding  yang  terpasang. Untuk pemasangan dinding bata, mortar yang digunakan umumnya mortar yang diolah secara manual atau disebut mortar konvensional.
Dinding bata merupakan bagian struktur yang menyumbangkan berat sendiri terhadap struktur. Untuk mengurangi berat dinding dapat digunakan beberapa material alternatif yang lebih ringan dari bata semen yang umum digunakan khususnya di wilayah Maluku Utara.  Batu  apung  adalah  material  yang  banyak  terdapat  di  Maluku  Utara,  sehingga dapat  digunakan  sebagai  material  alternatif  untuk  membuat  bata  semen.  Batu  apung digunakan  sebagai  material  dasar  pada  pembuatan  bata  semen,  akan  memberikan  efek pengurangan  berat  bata  sehingga  akan  mereduksi  berat  dinding  yang  tentunya  akan mengurangi beban struktur (Darwis, Sultan, & Anwar, 2016), (Kabir, Imran, & Sultan, 2018), (Sultan, Yudasaputra, & Gaus, 2019).

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksprimental,  dengan  cara  melakukan pengujian  di  Laboratorium  Struktur  dan  Bahan  Prodi  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Khairun Ternate.
Bahan yang dipergunakan dalam penelitian  ini adalah :
1. Semen portland tipe I,
2. Pasir dari quarry Kalumata,
3. Batu apung dari quarry Rum kota Tidore Kepulauan,
4. Air bersih dari laboratorium struktur dan bahan,
5. Kawat ram
Alat-alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Mesin sieve analysis (ayakan).
2. Timbangan.
3. Cetakan benda uji bata.
4. Mesin uji tekan.
5. Bak perendam bata
6. Wadah adukan mortar.
7. Alat pemotong bata, alat ukur, sekop, dan sebagainya.

## ISSN 2776-463X

## Tahap Persiapan Dan Pemeriksaan Bahan
Sebelum  dilaksanakan  pembuatan  benda  uji,  maka  terlebih  dahulu  dilakukan  berbagai persiapan.  Persiapan  tersebut  seperti  pengadaan  material dan  bahan  serta  peralatan yang  dibutuhkan  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas.  Pemeriksaan  terhadap  bahan yang dilakukan disini yaitu pemeriksaan terhadap bahan utama penyusun pasangan bata semen.

## Tahap Pengujian Karakteristik Material
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap material penyusun campuran bata semen, yang dimaksudkan untuk mengetahui sifat mekanis dan karakteristik material tersebut. Selain itu untuk mengetahui apakah material tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Pengujian  ini  menggunakan  persyaratan  yang  sesuai  pada  Spesifikasi  Umum  SNI (Standar Nasional Indonesia). Pengujian yang dilakukan meliputi:
a) Pengujian analisis saringan
b) Pengujian berat jenis dan penyerapan.
c) Pengujian berat volume
d) Pengujian modulus kehalusan
Pembuatan  dan pengujian  pasangan  bata,  menggunakan  bata  semen dengan  campuran 1pc  :  4ps  dengan  pemberian  beban  pada  saat  pembuatan  bata  semen  (Sultan  & Yudasaputra,  2017),  (Sultan,  Kusnadi,  &  Yudasaputra,  2018).  Dimensi  dan  alat  cetak bata semen seperti ditunjukkan pada gambar 1.
a. alat cetak bata semen b. dimensi bata semen Gambar 1. Benda uji bata semen
Pengujian yang dilakukan terhadap benda uji pasangan bata adalah pengujian kuat tekan dan pengujian kuat lekat. Variasi benda uji dalam penelitian ini terdiri dari 6 benda uji yaitu:
1. Pasangan bata batu apung tanpa perkuatan
2. Pasangan bata batu apung dengan perkuatan
3. Pasangan bata pasir quarry Kalumata tanpa perkuatan
4. Pasangan bata pasir quarry Kalumata dengan perkuatan
5. Pasangan bata pasaran tanpa perkuatan
6. Pasangan bata pasaran dengan perkuatan

## ISSN 2776-463X

## Pengujian Kuat Tekan
Uraian benda uji seperti ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1 Benda uji untuk pengujian kuat tekan (ukuran bata 20x10x5 cm) Kode Benda Uji Jumlah Benda Uji (buah) Sumber Agregat Keterangan BTP 1 5 Agregat pasir apung Pasangan bata tanpa perkuatan BTP 2 5 Agregat pasir kalumata BTP 3 5 Bata pasaran BDP 1 5 Agregat pasir apung Pasangan bata dengan perkuatan BDP 2 5 Agregat pasir kalumata BDP 3 5 Bata pasaran
Pengujian  kuat  tekan  mengacu  ke  SNI  (SNI  03-4164,  1996).  Pengujian  kuat  tekan dilakukan  dengan  meletakkan  benda  uji  di  bawah  alat  pembebanan,  kemudian menghidupkan  mesin  pada  awal  pengujian  selama  15  menit  setelah  mengatur  jarum penunjuk beban pada posisi nol. Analisa dilakukan dengan mencatat data beban hancur. Model pengujian seperti ditunjukkan pada gambar 2. Kuat tekan pasangan bata dihitung dengan persamaan (1).
𝑓 " = % &'() * & (1)
Di  mana  : 𝑓 " adalah  kuat  tekan  pasangan  bata  (N/mm 2 ),  Fi  max  =  beban  maksimum benda uji (N),  dan Ai adalah luasan permukaan tekan benda uji (mm 2 ).
a. Tampak samping b. Tampak depan Gambar 2 . Model benda uji untuk pengujian kuat tekan

## Pengujian Kuat Lekat
Pengujian  kuat  lekat  mengacu  ke  SNI  (SNI  03-4164,  1996).  Pengujian  kuat  lekat dilakukan  dengan  meletakkan  benda  uji  di  bawah  alat  pembebanan,  kemudian menghidupkan  mesin  pada  awal  pengujian  selama  15  menit  setelah  mengatur  jarum penunjuk beban pada posisi nol. Analisa dilakukan dengan mencatat data beban hancur. Model pengujian seperti ditunjukkan pada gambar 3. Kuat lekat pasangan bata dihitung dengan persamaan (2).

## ISSN 2776-463X
𝑓 +, = - . /0, (2)
Di mana : 𝑓 +, adalah kuat lekat pasangan bata (N/mm 2 ), P u = beban maksimum benda uji (N),  dan b adalah lebar bidang lekatan (mm).
Uraian benda uji seperti ditunjukkan pada tabel 3.
Tabel 3 Benda uji untuk pengujian kuat lekat (ukuran bata 20x10x5 cm) Kode Benda Uji Jumlah Benda Uji (buah) Sumber Agregat Keterangan BTL 1 3 Agregat pasir apung Pasangan bata tanpa perkuatan BTL 2 3 Agregat pasir kalumata BTL 3 3 Bata pasaran BDL 1 3 Agregat pasir apung Bata dengan perkuatan BDL 2 3 Agregat pasir kalumata Bata dengan perkuatan BDL 3 3 Bata pasaran Bata dengan perkuatan a. dimensi benda uji b. prespektif benda uji Gambar 3. Model benda uji kuat lekat pasangan bata

## Analisa Data
Analisa  data  yang  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh penggunaan batu apung dan divariasikan pasir Kalumata dengan bata pasaran terhadap kuat tekan, kuat lekat. Sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan:
1. Pengujian karakteristik material.
2. Pengujian kuat tekan.
3. Pengujian kuat lekat.
Pada tahap ini data yang diperoleh dari tahap sebelumnya dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Agregat Halus
Agregat halus yang digunakan yaitu pasir dari quarry Kalumata kota Ternate dan pasir apung dari quarry Rum kota Tidore Kepulauan. Hasil pengujian karakteristik pasir dari quarry Kalumata dan pasir apung dari quarry Rum dapat dilihat pada tabel 4.

## ISSN 2776-463X
Tabel 4 Rekapitulasi hasil pengujian agregat halus Jenis pengujian Pasir Kalumata Pasir apung Kadar lumpur 9,00% 3,50% Berat volume -  Kondisi lepas 1,40 0,52 -  Kondisi padat 1,49 0,66 Berat jenis spesifiK -  Berat jenis kering oven 2,10 1,33 -  Berat jenis SSD 2,20 1,52 -  Berat jenis semu 1,67 1,63 -  Penyerapan air 4,71% 13,46 Modulus kehalusan 2,21% 4,11
Hasil pemeriksaan Agregat halus yang berasal dari quarry Kalumata kota Ternate yang memenuhi spesifikasi yaitu pemeriksaan berat volume, Bj bulk kering oven, Bj bulk SSD, Bj semu, dan modulus halus butir, kecuali pada kadar lumpur dan penyerapan. Agregat pasir apung umumnya memenuhi syarat spesifikasi kecuali pada penyerapan air.

## Berat Volume Pasangan Bata
Berat  volume  bata  semen  dengan  berbagai  sumber  agregat  halus  seperti  ditunjukkan pada gambar 4.
Gambar 4. Berat volume bata semen dengan berbagai sumber agregat halus
Berat  volume  bata  semen  dengan  sumber  agregat  quarry  Kalumata  mempunyai  berat rata-rata 6260 kg/m 3 , berat bata semen pasir apung 4413 kg/m 3 dan berat bata semen pasaran  5146  kg/m 3 .  Bata  semen  quarry  Kalumata  lebih  berat  21,70%  dibandingkan dengan  bata  semen  pasaran  (kontrol),  Bata  semen  pasir  apung  lebih  ringan  14,20% dibandingkan  dengan  bata  semen  pasaran  (kontrol).  Dari  uraian  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  bata  semen  pasir  apung  apabila  digunakan  sebagai  pengganti  bata pasaran maka dapat mengurangi beban dinding pada suatu kontsruksi.
4305
4465
4470 6250 6250 6280
5150 5135 5146 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1 2 3 Be ra t V ol um e (kg /m 3) Bata Pasir Apung Bata Pasir Kalumata
Bata Pasaran

## ISSN 2776-463X

## Kuat Tekan Pasangan Bata
Kuat  tekan  pasangan  bata  semen  dari  berbagai  sumber  agregat  halus  dengan  tanpa perkuatan atau menggunakan perkuatan kawat ram seperti ditunjukkan pada gambar 5.
Gambar 5. Kuat tekan pasangan bata
Kuat  tekan  rata-rata  pasangan  bata  tanpa  perkuatan  masing-masing  secara  berurutan pasir  apung,  pasangan  bata  dan  pasangan  bata  pasaran  adalah  10,41  kg/cm 2 ,  27,40 kg/cm 2 ,  dan  5,48  kg/cm 2 .  Kuat  tekan  rata-rata  pasangan  bata  dengan  perkuatan menggunakan  kawat  ram  masing-masing  secara  berurutan  bata  pasir  apung,  pasangan bata dan pasangan bata pasaran adalah 16,43 kg/cm 2 , 37,27 kg/cm 2 , dan 10,41 kg/cm 2 . Kuat  tekan  pasangan  bata  batu  apung  mempunyai  kuat  tekan  57,81%  dibanding  bata semen  pasaran  (kontrol)  untuk  pasangan  bata  tanpa  perkuatan.  Setelah  pasangan  bata diberi perkuatan dengan kawat ram, dari ketiga jenis bata semen cenderung mengalami kenaikan kuat tekan > 35%.

## Kuat Lekat Pasangan Bata
Kuat  lekat  pasangan  bata  semen  dari  berbagai  sumber  agregat  halus  dengan  tanpa perkuatan atau menggunakan perkuatan kawat ram seperti ditunjukkan pada gambar 6.
Kuat  lekat  rata-rata  pasangan  bata  tanpa  perkuatan  maupun  dengan  perkuatan mempunyai  kecenderung  kuat  lekat  pasangan  bata  semen  dengan  pasir  apung  lebih besar dari  kedua  jenis  bata  semen. Mengingat  butiran  agregat  pasir  apung  lebih  besar dari  pasir  kalumata dan  pasir  bata  semen  pasaran,  memungkinkan  menmbah keukuatn lekat pasangan bata tersebut.
10,41 16,43 27,40 37,27 5,48 10,41 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 1 2 Ku at T ek an ( kg /m 2) Bata Pasir Apung Bata Pasir Kalumata Bata Pasaran
tanpa perkuatan
dengan perkuatan
ISSN 2776-463X
Gambar 6. Kuat lekat pasangan bata

## KESIMPULAN
Penggunaan  pasir  apung  sebagai  bahan  dasar  penyusun  bata  semen  memberikan  informasi sebagai berikut :
1. Bata semen pasir apung lebih ringan 14,20% dibandingkan dengan bata semen pasaran (kontrol), sehingga apabila bata semen pasir apung digunakan sebagai pengganti bata pasaran maka dapat mengurangi beban dinding pada suatu kontsruksi.
2. Setelah pasangan bata diberi perkuatan dengan kawat ram, dari ketiga jenis bata semen cenderung mengalami kenaikan kuat tekan > 35%.
3. Kuat  lekat  rata-rata  pasangan  bata  tanpa  perkuatan  maupun  dengan  perkuatan mempunyai  kecenderung  kuat  lekat  pasangan  bata  semen  dengan  pasir  apung  lebih besar dari kedua jenis bata semen.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggreni, M. Y., Sudarsana, I. K., & Sukrawa, M. (2015). Perilaku Tekan Dan Lentur Dinding Pasangan Batako Tanpa Plesteran, Dengan Plesteran Dan Dengan Perkuatan Wiremesh. Jurnal Spektran , 3 (2), 10–19. https://doi.org/10.24843/spektran.2015.v03.i02.p02 Bachroni, C. B. (2013). Influence of Horizontal Steel Reinforcement Addition to the Confined Red Brick Masonry Wall. Jurnal Permukiman , 8 (1), 1–12.
Darwis, F., Sultan, M. A., & Anwar, C. (2016). Pengaruh Variasi Faktor Air Semen Terhadap Kuat Tekan Beton Beragregat Batu Apung. SIPILsains , 06 (11), 31–38.
Kabir, D., Imran, I., & Sultan, M. A. (2018). Penggunaan Fly Ash Sebagai Bahan Tambah pada
441,73 611,62 438,39 607,95 27,33 37,27 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 1 2 Ku at T ek an ( kg /m 2) Bata Pasir Apung Bata Pasir Kalumata Bata Pasaran
tanpa perkuatan
dengan perkuatan
ISSN 2776-463X
Proses Pembuatan Mortar Dengan Bahan Dasar Pasir Apung. Techno , 7 (2), 157–164. SNI 03-0349. (1989). Bata beton untuk pasangan dinding. In Badan Standardisasi Indonesia . SNI 03-4164. (1996). Kuat Tekan Dinding Pasangan Bata Merah Di Laboratorium .
Sultan,  M.  A.,  Kusnadi,  K.,  &  Yudasaputra,  M.  T.  (2018).  Effect  Of  Pressure  On  Making  Of Cemen  Bricks  from  Pumice. International  Journal  of  Civil  Engineering  and  Technology (IJCIET) , 9 (5), 134. https://doi.org/10.1126/science.ns-11.267.134 Sultan, M. A., & Yudasaputra, M. T. (2017). Pengaruh Tekanan Pada Pembuatan Bata Semen. Prosiding Simposium II – UNIID 2017 , (1), 360–364.
Sultan,  M. A., Yudasaputra,  M.  T.,  & Gaus, A.  (2019).  The  Use Of  Pumice  As  Raw  Material For  Cement  Brick. International  Journal  of  Civil  Engineering  and  Technology  (IJCIET) , 10 (12), 498–504.
Susanti,  L.,  Dewi, S.  M.,  & Nurlina,  S.  (2011).  Pengaruh  Penggunaan  Pengekang  (  Bracing  ) Pada. Jurnal Rekayasa Sipil , 5 (1), 19–28.
Tanjung,  J.,  &  Maidiawati,  M.  (2015).  Studi  Eksperimental  tentang  Pengaruh  Dinding  Bata Merah  Terhadap  Ketahanan  Lateral  Struktur  Beton Bertulang. Annual Civil Engineering Seminar , 353–359. https://doi.org/10.5614/jts.2016.23.2.2